210 
Vorgängen eine Erweichung des Materials, verbunden mit Strömungen auftritt. 
Oestützt wird diese Tatsache durch den Umstand, daß oft ganze Scharen und 
Bänder von Bläschen, die aus den ganz kleinen bei dieser einsetzenden Klärung 
zu etwas größeren zusammengetreten sind, sich an den Wandungen der Spalten 
adhärierend festsetzten. An Sprüngen und an vorhandenen Sonnenflinten findet 
diese Ansiedlung stellenweise in so breiten Bändern statt, daß ihre Breite die 
Hälfte des Durchmessers von jenen betragen können. Dabei wurde in einem 
Falle solch ein Durchmesser bei einer Sonnenflinte zu 1080 ili ermittelt. Das 
Auftreten von Bläschen in Strömen und Zügen, sowie Schlierenbildungen 
sprechen weiter für derartige Bewegungen in der Bernsteinmasse. — Ähnliches 
habe ich bereits bei der Beschreibung des geschichteten Bernsteins und seiner 
Entstehung geschildert. 
Stärker ausgebildet als diese kleinen Risse sind jene größeren, die sich 
von den rundlichen Teilen her in das Innere hineinziehen. Sie verlaufen mehr 
oder weniger parallel zueinander; unter Bildung weiterer Sprünge setzt die 
Verwitterung seitlich von ihnen an. Beim Drehen der Stücke zeigen sie Reflex, 
besonders wenn sie jünger sind. Sie erreichen Durchmesser bis zu 5 mm 
und haben die Neigung zu der parallelen Anordnung wohl in Einklang mit 
der Tatsache, daß die Oberfläche beim Eintrocknen Säulchen von polygonalem 
Querschnitt herauszumodellieren sucht. Auch schuppenartige Flinten ordnen 
sich gelegentlich senkrecht zur Oberfläche an; in einem Falle wurde mitten 
unter den Sprüngen eine solche von 10,4 mm Durchmesser wahrgenommen. 
Diese Zerklüftung kann soweit Vordringen, daß sie die ganzen Stücke durch- 
setzt. — An dieser Stelle mag noch einmal an die „salzartige oder kristal- 
linische Rinde‘^ AyckeS erinnert werden, eine Bezeichnung, die ein treffendes 
Bild von dem Aussehen derart veränderten Bernsteins gibt. Wo solche Aus- 
bildung des Randes infolge der Zersetzungsvorgänge auftritt, entsteht ein 
Gewirr von Sprungflächen, die den Eindruck eines Kristallhaufens machen. 
Teilweise bringt diese Zerklüftung dann gleichzeitig die Klärung mit sich, sodaß 
Klärung und Zerklüftung sich gegenseitig bei ihrem Vorrücken unterstützen. 
Wo im Innern des Bernsteins getrübtes Material lichterer wird, entstehen 
die eigentümlichen Risse ebenso wie dort, wo dieses lichtere vollständig in Klar 
übergeht. Dadurch wird es oft schwierig, ja sogar unmöglich, von derartigen 
Partien zusammenhängende Dünnschliffe zu erhalten. Besonders stark tritt die 
Zerklüftung freilich am Rande auf, indem die Unterbrechungen nach ihm hin 
immer reichlicher auftreten. Meist verlaufen sie senkrecht zur Umgrenzung 
und auf gewissen Strecken gleich tief in den Succinit hinein. Die Spannungen, 
die am inneren Ende der so gebildeten Säulchen entstehen, gleichen sich oft 
durch Quersprünge auf. Deshalb läßt sich häufig eine Reihe von Rissen wahr- 
nehmen, die zur Oberfläche parallel verläuft. An hervorragenden Partien, bei 
denen die Spannungsverhältnisse verwickelter liegen, verzweigen sich die senk- 
recht verlaufenden Risse dicht vor ihrer Mündung an der Oberfläche vielfach 
in eine Reihe von Armen. Das mikroskopische Bild im Schliff erinnert dann 
36 
